1906.] siir VEhidUUon des Corps Simples. 389 



condensation, sur nn tube froid, sa vapeur produit de For tiliforme et 

 de petits cristanx microscopiques. J^es proprietes de cet or sont les 

 memes que celles du metal en poudre tine. 



Dans les alliages d'or et de euivre, dans les alliages d'or et d'etain, 

 le euivre et Tetain distillent avant Tor. De plus, en distillant un 

 alliage d'or et d'etain, on ol)tient par voie seche, le pourpre de Cassius. 

 Cette preparation est gcnerale et permet d'obtenir des pourpres avec 

 differents oxjdes tels que la silice, la zireone, la magnesie, la cliaux et 

 I'alumine. 



Tons les nietaux de la famille du platine sont rapidement fondus, 

 puis, portes a I'ebuUition dans notre modele de four electrique avec 

 des courants qui varient de 500 a 700 amperes sous 110 volts. 8i 

 nous partons de 150 gr. de metal, la fusion s'opere en une on deux 

 minutes et I'cbullition reguliere est atteinte avant quatre minutes. On 

 recueille sur le tube de euivre, traverse par un rapide courant d'eau 

 froide, qui se trouve au-dessus du creuset, des spherules metalliques, 

 des lames cristallines et le plus souvent un feutrage de tres petits 

 cristanx visibles seulement an microscope. Tons ces metaux liquides 

 dissolvent du carljone qu'ils aljandonnent par le refroidissement sous 

 forme de graphite. Le plus difficile a distiller de tons ces metaux est 

 I'osmium. Le palladium qui est plus facilement f usil)le que le platine 

 ne parait pas plus volatil que le platine ou le rhodium. 



Les metaux de la famille du fer ont des points d'ebullition tres 

 differents. Le manganese est le plus volatil de tons et sa distillation 

 se fait avant celle de la chaux. Apres lui vient le nickel dont I'ebulli- 

 tion parait assez tranquille ; puis le chrome qui distille avec regularite 

 sous Taction d'un courant de 500 amperes sous 110 volts. L'ebulli- 

 tion du fer est plus difficile a obtenir et elle est precedee d'un degage- 

 ment tumultueux des gaz que ce metal dissout avec tant de facilite ; 

 cependant, en employant des courants plus intenses et apres que cette 

 premiere effervescence est calmee, I'ebuUition du fer se produit avec 

 regularite. En 20 minutes avec un courant de lOOO amperes, sous 

 110 volts, nous avons distille 400 gr. de fer. 



L'uranium a un point d'ebullition plus eleve que celui du fer ; la 

 distillation ne se produit qu'avec des courants de 700 amperes sous 

 110 volts apres 5 minutes de chauffe. Au contraire, le molybdeue et 

 le tungstene sont beaucoup plus difficiles a porter a I'ebuUition et 

 nous n'avons pu arriver a une ebullition reguliere de ce dernier metal 

 qu'avec uii courant de 700 amperes sous 110 volts dans une experi- 

 ence d'une duree de 20 minutes. 



La poussiere cristalline obtenue dans toutes ces experiences, par 

 condensation de la vapeur metallique, possede les memes proprietes 

 chimiques que le metal rcduit en poudre line. 



De cet ensemble de recherches, nous pouvons tirer la conclusion 

 qu'il n'existe plus de corps refractaire. Les composes qui subsistent a la 

 temperature de I'arc electrique sont volatilises. Parmi les metalloides 

 le carbone et le bore a temperature tres elevee passent, a la pression 

 ordinaire, de I'etat solide a I'etat gazeux. Tons les metaux, par une 



